430 F. GIOLITTI - F. CARNEVALI 



temente, che tale zona di transizione corrisponde ad un tenore 

 di carbonio del 0,6-0,65 ^ o- 



h) Negli acciai a basso tenore di nichelio (2-5 " «) e a 

 basso tenore di carbonio (0,1-0,5 "^/o) il costituente uniforme che 

 abbiamo veduto formare l'intiera zona di transizione degli acciai 

 stessi cementati piìi intensamente (costituente che potremmo 

 anche indicare col nome di " perlite „ purché intendessimo di 

 assegnare al significato di questo termine un'opportuna esten- 

 sione) — si presenta accanto ai cristalli di ferro a e nichelio. 



— Ora, se ammettiamo che questi ultimi cristalli (che potremo 

 anche designare come " ferrite „, dando a questo termine una 

 estensione analoga a quella che abbiamo dato poco fa alla pa- 

 rola " perlite „) non contengano carbonio — o ne contengano 

 soltanto quantità molto piccole — la misura del rapporto fra 

 le aree occupate da ciascuno dei due costituenti in una sezione 

 piana dell'acciaio, ci fornirà — in base alla conoscenza del te- 

 nore di carbonio complessivo dell'acciaio esaminato — il tenore 

 di carbonio del primo costituente (" perlite speciale ,.): e ciò 

 in base agli stessi notissimi criteri che si applicano per gli 

 acciai al carbonio. — Che se poi il secondo costituente (" ferrite „) 

 contenesse anch'esso quantità sensibili di carbonio, è chiaro che 

 il valore reale del tenore di carbonio del primo (" perlite „) 

 sarebbe certamente piii basso di quello " apparente „ risultante 

 dal rapporto fra le aree occupate dai due costituenti. — Il me- 

 todo al quale ora accenniamo indicherà, dunque, certamente il 

 valore massimo del tenore di carbonio della " perlite „ degli 

 acciai al nichelio: e assai probabilmente il valore esatto. 



Orbene, le osservazioni planimetriche eseguite su molti 

 acciai al nichelio a tenore di carbonio noto, hanno confermato 

 sempre il valore 0,6-0,65 "/o per la concentrazione del carbonio 

 nel costituente " perlitico ,, . 



Del resto, per constatare direttamente la differenza fra il 

 tenore di carbonio della perlite propriamente detta — degli 

 acciai al carbonio — e quello del costituente corrispondente 

 degli acciai al nichelio, basta confrontare le due figure 16 e 17 

 (;> e i^ della tavola qui unita). — Tutte e due riproducono 



— collo stesso ingrandimento di 75 diametri — gli orli di se- 

 zioni piane praticate — normalmente all'asse — in cilindretti 

 di acciaio dolce, cementati con ossido di carbonio in modo tale 



